— 141 — 



soin d'opérer clans un tube scellé en évitant un excès de 

 chromate, chauffant vers 1S0°, et laissant lentement 

 refroidir au sein du bloc Wiesnegg. 



La matière constitue des cristaux très brillants, d'une 

 couleur orangé foncé ou rouge-hyacinthe; si l'on chauffe 

 légèrement, celle-ci passe au rouge cramoisi, puis au 

 pourpre foncé, pour revenir, par refroidissement, à sa 

 couleur primitive; la poussière est jaune de chrome. 

 La densité est 6,29. Toutes les propriétés physiques et chi- 

 miques sont identiques à celles de la crocoïse naturelle. 



Examinés au microscope, les cristaux dont les dimen- 

 sions peuvent atteindre quelques millimètres se montrent 

 transparents et doués d'une forte réfringence. Ce sont 

 des prismes clinorhombiques avec les faces m (110), 

 e* (011) et quelquefois g^ (010) peu développée; tantôt il y 

 a un fort allongement suivant m, tantôt m et e* sont éga- 

 lement développés, en sorte qu'on a soit des aiguilles, 

 soit des octaèdres obliques raccourcis, suivant que la 

 liqueur est faiblement ou fortement acide. J'ai pu me- 

 surer au goniomètre mm sur /i' = 93°43' (nat. 93°42') et 

 e'e* sur ;3 =96^24' (nat. 96''26'); j'ai mesuré également 

 avec la platine tournante du microscope les angles plans 

 du polyèdre me^ et j'ai trouvé un accord satisfaisant avec 

 les angles plans calculés. Les cristaux laissent passer 

 sous l'épaisseur observée une lumière jaune avec un 

 léger pléochroïsme. Entre les niçois croisés, ils s'étei- 

 gnent à 5°30' au maximum de l'arête ram dans l'angle 

 obtus p/i*, comme le fait la crocoïse naturelle; en lu- 

 mière convergente, on aperçoit deux axes optiques 

 écartés dans le planer. 



L'analyse a été faite en attaquant la matière par l'acide 

 chlorhydrique concentré chaud, dosant l'oxyde de plomb 

 à l'état de sulfate et l'acide chromique fà l'état d'oxyde 

 de chrome; elle a donné les résultats suivants : 



Calculé pour 

 Trouvé PbO, CrO^. 



Oxyde de plomb 68,5 68,9 



Acide cliromique 30,9 31J 



99,4 100,0 



